2^0 ACADEMIE DES SCIENCES. 



La naphtaline, l'antliracène, le phénaniluène ne nous ont fourni, en revanche, que 

 des produits goudronneux et incristallisables. La pyridine est aussi attaquée; il ne se 

 forme cependant pas de dérivé nitré, mais probablement un produit d'addition des 

 deux substances. 



CHIMIE MINÉRALE. — Su?' les combinaisons du nickel el du cobalt avec le bore. 

 Note de M. Bi.vet du Jasson.neix, pr(''scnl(''e par M. Dille. 



La coiiiljiiiaisoii du boix' avec le nickel d le collait doniie lacileiueiit au 

 four électrique les composés NiBo et Co Bo, préparés et décrits par H. Mois- 

 san ('). 11 est possible d'obtenir, de même que pour le fer ( - ), des combi- 

 naisons di'finies contenant moins de bore. 



En chauffant entre 1100°^ 1200", dans un tulje de porcelaine lravers<'' 

 par un courant d'hydrogène, des mélanges agglomérés de métal et de bore, 

 on pr(''pare des fonles cpii, par leurs jiroprii'h's el leur structure, rappellent 

 les produits analogues ol)lenus avec le fer. 



Les fontes de cobalt, qui contiennent environ j pour 100 de bore, sont constituées par 

 une agglomération de petits cristaux prismatiques très allongés, visibles dans la cas- 

 sure et parfois à la surface des lingots. Ces fontes ne sont attaquées que très lentement 

 par l'acide chlorhydrique, à chaud ; leur structure cristalline est alors mise en évidence, 

 et, après désagrégation, elles laissent un résidu, encore plus difficilement attaquable, 

 formé par le composé défini Co-Bo, qui contient 8,5 pour 100 de bore. Ce borure se 

 présente en petites aiguilles brillantes, dune couleur gris d'acier, dont la densité est 

 de 7,9 8 20°. Il est attaqué vivement par l'acide azotique et s'oxyde faiblement sous 

 Faction de l'air humide. Le dosage du bore dans ce composé, ainsi que dans les fontes 

 borées de cobalt, a été fait par la méthode indiquée pour les produits analogues obtenus 

 avec le fer. 



Les fontes de nickel dont la teneur en bore est \oisine de 5 pour 100 ne laissent pas 

 apercevoir de cristaux dan-, leur masse, à l'œil nu; mais leur structure cristalline est 

 révélée par l'examen métallogra|)hique d'une surface polie. Elles sont attaquées très 

 lentement à chaud par l'acide chlorhydrique, mais elles ne se désagrègent pas et le 

 borure défini cristallisé qu'elles contiennent parait se dissoudre en même temps que le 

 reste de la fonte; la séparation de ce composé a \n\ être faite par une attaque électro- 

 Ivtique dans une solution de chlorure de nickel : l'anode formée d'un lingot de fonte 

 se désagrège ainsi rapidement et il s'en sépare une jjoudre métallique formée de petits 

 cristaux aciculaires très fins, d'une couleur légèrement jaunâtre, qu'un traitement peu 

 prolongé par l'acide chlorhydrique concentré achève de purifier. Ce composé, dont la 



(') H. MoissAN, Comptes rendus, t. CXXll, 1896, p. 424- 



(^) BiNET DU Jassonneix, Comptes rendus , t. C\L\', 1907, p. 121 



